11 



In Bezug auf den Pattinson'schen Eritsilberungspro- 

 cess auf der Altenauerhütte ist noch folgendes zu bemerken : 



W. Backer*) giebt an, dass sich das Kupfer in Verbin- 

 dung mit Blei, bei den Pattinsoniren ebenso verhalte, wie 

 das Silber, dass es also in dem reichen Blei sich concen- 

 trirt, während das arme Blei zugleich auch immer kupfer- 

 ärmer werde. Dies hat sich in Altenau nicht bestätigt, 

 derni obgleich ein beträchtlicher Theil des Kupfers sich dem 

 silberhaltigen Blei beimengte und aus der Batterie entfernt 

 wurde, so wurde doch das silberarme Blei bei gleichblei- 

 bendem sehr geringen Silbergehalt allmählig immer reicher 

 an Kupfer. Ferner ergab es sich, dass das Antimon von 

 sehr störendem Einflüsse auf die Entsilberung war. Dieser 

 Körper hatte sich nämlich allmählig in fast allen Kesseln 

 angereichert und so wie dies bis zu einem gewissen Grade 

 geschehen war, ging die Krystallisation schlecht von Stat- 

 ten und die Krystalle konnten nicht so gut von der Mut- 

 terlauge getrennt werden, so dass sich das Blei nicht bis 

 zu dem gewünschten Grade entsilbern liess. Um nun so- 

 wohl das Kupfer, als auch das Antimon möglichst aus der 

 Batterie zu entfernen, wurde ein sehr einfacher Raffinirpro- 

 cess eingeschaltet, darin bestehend, dass man das Werk- 

 blei nach dem Einschmelzen etwas stärker erhitzt und 

 durch eingestellte saftreiche Holzstücke in sprudelnde Be- 

 wegung bringt. Dabei kommen alle Bleitheile bei der sich 

 rasch erneuernden Oberfläche mit der Luft in Berührung 

 und es tritt ein Oxydationsprocess ein, der besonders das 

 Antimon und das Kupfer betrifft, aber auch einen Theil 

 Blei in Bleioxyd verwandelt. Die hierbei erhaltene pulver- 

 förmige Krätze (die Temperatur ist so niedrig, dass die 

 oxydirten Producte nicht schmelzen können) wird abgezo- 

 gen und für sich auf Krätzblei verschmolzen, welches dann 

 in einer kleineren Batterie möglichst gereinigt und entsil- 

 bert wird. 



Um zu untersuchen, ob auf diesem Wege wirklich ein 

 grosser Theil des Antimons und Kupfers entfernt werden 

 kann, wurde ein Theil des zu schmelzenden Werkbleis ein- 



*) Chem. Gaz. 1856 p. 372 und Dingl. Pol. Jour. 142 p. 281. 



